J. Kunz. Die magnetischen Eigenschaften des Hämatits. 63 



gTol^er Annäherung eine magnetische Ebene besitzt \ Indem 

 J. Westmaxx den Eisenglanz von Kragerö magnetischen 

 Feldern von 0—70 absoluter Einheiten aussetzte, fand er. 

 daß dieses Mineral eine bedeutende Koerzitivkraft besitzt, 

 daß die Richtung der Magnetisierung nicht zusammenfällt 

 mit der Richtung der magnetisierenden Kraft . daß die 

 magnetische Suszeptibilität im wesentlichen auf die Basis- 

 ebene bescl^änkt ist und nur 1 — 2 Tausendstel von der 

 Suszeptibilität des ge\YÖhnlichens Eisens beträgt. A. Abt- 

 fand. daß in Feldern bis zu 1000 Gauß der Hämatit noch 

 nicht gesättigt zu sein scheint, und daß die Koerzitivkraft 

 bis auf 150 Einheiten ansteigen kann. 



Der Pyrrhotin besitzt senkrecht zur magnetischen Ebene 

 eine paramagnetische Suszeptibilität k = 314 . 10~^; schreibt 

 man den Magnetismus des Pyrrhotins einzig seinem Eisen- 

 gehalt zu, so findet man die spezifische Suszeptibilität des Eisens 

 in dem Pyrrhotin dadurch, daß man k durch die Dichte des 



Eisens 2,78 in dem P}T:rhotin dividiert : 10"^ = 112 . 10"^ 



Die atomistische Suszeptibilität ist 56 . 112 . 10"*^ = 0,0063 ; 

 dieselbe stimmt nahezu überein mit der atomistischen para- 

 magnetischen Suszeptibilität für 9 verschiedene Ferro- und 

 Ferriverbindungen. Senkrecht zur Basisebene ist also nach 

 den Untersuchungen von P. AVeiss der Pyrrhotin para- 

 magnetisch. 



Den Hämatit nach dieser Richtung zu studieren, war 

 die erste Aufgabe, die ich mir vorlegte. Hämatitkristalle 

 von etwa 20 g befestigte ich an einem Ende eines unmag- 

 netischen Stabes, so daß die Basisebene senkrecht zur Achse 

 des Stabes war. Eine auf ein Glasrohr aufgewundene Spule 

 von dünnem Draht mit 130 Ohm Widerstand stand durch eine 

 Wippe in Verbindung mit einem nach P. Weiss konstruierten 

 sehr empfindlichen Galvanometer. Diese sekundäre Spule 

 befand sich koaxial im Zentrum einer größeren Spule von 



^ J. Westmann , Upsala üniversitets Ärsskrift 1896. Mat. och 

 XatiiiY. II. 1. 1897 [Eisenglanz von Krageröj. — B. BATraK, Inang.-Diss. 

 Götting-en. Dies. Jahrb. Beil.-Bd. XIX. 377. 1904 [Ilmenit von Miask]. 



^ A. Abt. Über die magnetischen Eigenschaften des Hämatits. Ann. 

 d. Physik. N. F. 68. 658. 1899 [Hämatit von DognacskaJ. 



